64 A R G 



trés-élevée sans se fendre ; être imperméables , ef même 

 inattaquables parles matières fondues qu'ils doivent contenir. 



Tous les creusets n'étant pas destinés à recevoir les vio- 

 lentes épreuves de Faction d'un feu continu et d'un fondant 

 alcalin ou métallique, ils n'ont pas tous besoin de réunip 

 tontes les qualités que nous venons d'exposer. Il leur suffit 

 quelquefois d'être d'un tissu assez lâche pour ne point se 

 briser par l'action du feu : tels sont les creusets que les 

 fournalistes fabriquent et qui sont employés dans les opé- 

 rations ordinaires des arts, de la pharmacie, et surtout 

 pour la fonte des métaux; ils sont faits d'une argile plas- 

 tique brune , bien épluchée , mêlée de ciment d'argile ou 

 même de sable. C'est la même pâte que pour les fourneaux ; 

 elle est seulement plus fine et plus soignée. Ces creusets , 

 exposésàun feu violent, se boursouflent, se fondent même; 

 étant très-poreux , ils laîsseroient passer les verres liquides 

 gue l'on voudroit y mettre : d'ailleurs le sable qu'ils con- 

 tiennent en abondance est facilement attaquable par les 

 alcalis. 



Les creusets qui sont destinés à résister aux verres alcalins , 

 doivent être presque uniquement composés d'argile ; mais 

 comme de l'argile pure feroit des creusets trop compactes , 

 qui se casseroient par les plus légères différences de tem- 

 pérature , on y ajoute du ciment très -cuit de cette même 

 argile. C'est ainsi que sont faits les creusets ou pots de ver- 

 rerie qui doivent contenir pendant près de trois mois du 

 verre fondu : cependant il n'y en a aucun qui ne soit attaqué 

 et comme dissous à la longue par cette matière. La propor- 

 tion ordinaire du ciment à l'argile est d'un à trois selon 

 Loysel , de deux à un , selon d'autres. 



Les creusets qu'on regarde comme les meilleurs pour les 

 opérations de laboratoire , sont ceux de Hesse. Ils^ sont com- 

 posés, d'après Pott, de deux parties de sable d'une moyenne 

 grosseur contre une d'argile ; ils résistent très - bien aux 

 changemens de température, et ne prennent point de re- 

 traite sensible par la chaleur considérable des fours de 

 porcelaine : mais ils ne peuvent résister à l'action dissol- 

 vante du verre de plomb ; il faudroit, pour leur donner 

 cette propriété , substituer du ciment d'argile au sable, li 



